## PENGARUH SUBTITUSI SEMEN DENGAN ABU CANGKANG KERANG LOKAN (GALOLNIA EXPANSA) DAN PENAMBAHAN SERAT SABUT KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON

## SEPTIAN MAULANA
Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung
DONNY F. MANALU, S.T.,M.T.
Dosen Pembimbing Utama
INDRA GUNAWAN, S.T.,M.T.

## Dosen Pembimbing Pendamping

## ABSTRAK
Meningkatnya  penggunaan  semen  sebagai  bahan  perekat  beton  dalam  dunia  kontruksi akan  meningkatkan  produksi  industri  semen  yang  berakibat  semakin  meningkatnya polutan gas emisi Co2 dan meningkatnya kerusakan alam dari hasil penambangan bahan penyusun  semen  itu  sendiri.  Faktor  lemahnya  beton  tehadap  kuat  tarik,  menyebabakan beton memerlukan bahan komposit lain dalam upaya menutupi kelemahan beton tersebut. Penelitian ini meninjau penggunaan serbuk kerang sebagai subtitusi perekat semen karena komposisi  bahan  penyusun  cangkang  semen  memiliki  kemiripan  dengan  bahan  dasar semen serta penggunaan serat sabut kelapa dalam upaya penanganan kelemahan beton. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  subtitusi abu cangkang kerang lokan terhadap semen dan serat dari sabut kelapa pada campuran beton terhadap peningkatan kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  masukan  bagi industri bahan bangunan. Abu yang digunakan memiliki 3 variasi subtitusi terhadap semen yakni  2,5%,  5%,  dan  7,5%.  Sedangkan  Serat  yang  digunakan  memiliki    3  variasi penambahan serat sabut kelapa pada campuran beton yakni 0,5%, 1%, dan 1,5% dengan panjang  serat  3  cm  ,  yang  keduanya  disubtitusi  silang  sehingga  didapat  9  variasi gabungan.  Umur  beton  yang  digunakan  adalah  28  hari.  Hasil  Penelitian  dengan persentase  yang  baik  adalah  pada  proporsi  campuran  dengan  persentase  0,5%  S+5%  A untuk kuat tekan, dan pada 0,5% S+2,5% A untuk kuat tarik belah sehingga Subtitusi abu cangkang  kerang  lokan  dan  Penambahan  serat  sabut  kelapa  berpengaruh  baik  terhadap mutu beton pada persentase penambahan tertentu.
Kata Kunci : serat dari resam, kuat tekan dan kuat tarik belah.

## 1. PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang
Pembangunan  dibidang  struktur  saat ini  mengalami  kemajuan  yang  demikian pesat. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan sarana  yang menunjang  aktifitas  seperti  perkantoran, jalan,  jembatan,  tempat  tinggal  dan  sarana lainnya, beton merupakan salah satu pilihan
sebagai bahan struktur dalam hal pembangunan. Semakin pesatnya pembangunan,
maka bahan-bahan bangunan yang digunakan  untuk  kontruksi  beton  seperti pasir,  semen,  agregat  dan  lain  sebagainya semakin banyak digunakan terutama dilakukan penambangan-penambangan untuk  mengambil  bahan  dasar  komposisi semen, seperti pasir silica, kapur, tanah liat, dan biji besi. Semakin maju dan
berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan,  orang-  orang  mencari  dan melakukan study penelitian terhadap bahan pengganti  atau  bahan  tambah  yang  dapat digunakan  dalam  pembuatan  beton  yang merupakan bahan utama kontruksi.
Pembuatan beton  yang terus menerus berkembang  pesat  membutuhkan  material yang  cukup  banyak,  hal  ini  menyebabkan turunnya  sumber  daya  alam  yang  tersedia untuk keperluan pembuatan beton, sehingga pencarian bahan alternatif sebagai bahan  pengganti  maupun  bahan  tambah dari sumber daya alam lainnya atau sumber daya  buatan  dalam  pembuatan  beton  terus dilakukan  baik  terhadap  material  sisa industri maupun lain yang dapat digunakan untuk  mengganti  atau  mensubstitusi  bahan beton  seperti  semen,  pasir  atau  agregat sebagai  suatu  inovasi    dari  masalah tersebut.
Salah  satu  alternatif yang  hendak diuji  dan  dikembangkan  sebagai  salah  satu solusi  yakni  dengan  penggunaan  limbah abu  cangkang  kerang  lokan  ( Geloinia expansa )  sebagai  bahan  tambah  atau pengganti  semen  yang  dapat  mengurangi ketergantungan  pemakaian  semen  Portland dalam campuran beton. Pemikiran menggunakan  abu  cangkang  kerang  lokan ( Geloinia expansa ) cukup beralasan karena bahan  penyusun  semen  Portland  adalah 60%  sampai  70%  terdiri  atas  kapur  atau CaO,  dan  17%  sampai  25%  terdiri  dari SiO2  (SNI-15-2049-2004),  ini  berarti  ada kemungkinan  untuk  mencoba  penggunaan abu cangkang kerang lokan yang mengandung  unsur  CaO  sebesar  53,03% dan  SiO2    sebesar  0,82%  sebagai  bahan ikat  (Wahju  dan  Erfina  dalam  Fepy Supriani, 2013).
Beton mempunyai kelebihan memiliki  kuat  tekan  yang  tinggi,  dapat dibentuk  sesuai  apa  yang  diinginkan, mudah  dalam  perawatannya  dan  dapat digunakan  untuk  kontruksi  ringan  maupun berat,  akan  tetapi  beton  juga  mempunyai kelemahan  yaitu kekuatan tarik beton  yang kecil  karena  sifat  dasar  dari  bahan pembentuk    beton  masih  bersifat  getas
karena tidak mampu menahan beban geser, dan dapat mengakibatkan kegagalan secara tiba-tiba.  Untuk  menutupi  dan  mengurangi kelemah dari sifat beton tersebut dikombinasikan  dengan  kelebihan  serat untuk  diaplikasikan  sebagai  bahan  tambah dalam pembuatan beton.
Serat dalam beton berfungsi mencegah retak–retak sehingga menjadikan beton  lebih  daktail  dari  pada  beton  biasa dan  untuk  meningkatkan  kekuatan  tarik beton,  sehingga  beton  tahan  terhadap  gaya tarik  akibat  cuaca,  iklim  dan  temperatur yang  biasanya  terjadi  pada  beton  dengan permukaannya yang luas. serat sabut kelapa yang  merupakan  salah  satu  alternatif digunakan  menjadi coir  fiber/coco  fiber atau serat sabut kelapa.

## b. Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Berapa  persentase  penggunaan  abu cangkang  kerang  lokan  sebagai  bahan subtitusi  semen  dan  serat  sabut  kelapa sebagai bahan tambah serat yang dapat menghasilkan beton dengan kuat tekan dan kuat tarik belah maksimal?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan bahan  subtitusi  semen  dari  abu cangkang  kerang  lokan  dan  bahan tambah serat dari sabut kelapa terhadap kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah  pada beton?

## C.  Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan    dari  penelitian  ini antara lain:
1. Mengetahui  persentase  penggunaan abu  cangkang  kerang  lokan  sebagai bahan  subtitusi  semen  dan  serat  dari sabut  kelapa  sebagai  bahan  tambah yang dapat menghasilkan beton dengan kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah maksimal.
2. Mengetahui  pengaruh  penggunaan  abu cangkang  kerang  lokan  sebagai  bahan subtitusi  dan  penggunaan    serat  sabut kelapa  terhadap  kuat  tekan  dan  kuat tarik belah pada beton.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA
1. Andre,  (2012)  meneliti  tentang  sifat mekanik paving  blo c k terbuat  dari campuran  limbah  adukan  beton  dan serbuk kerang.
2. Alfred,Tavio, dan Putu (2015) meneliti tentang  pemanfaatan  limbah  kerang hijau  (Perna  Viridis  L.)  sebagai  bahan campuran  kadar  optimuim  agregat halus  pada  beton  mix  design  dengan metode subtitusi.
3. Nelvia  Adi  Syafpoetri,  Monita  Olivia, dan  Lita  Darmawanti  (2013)  meneliti tentang  pemanfaatan  abu  kulit  kerang (Anadara  Grandis)  untuk  pembuatan ekosemen.
4. Rindanu Alam Gumilar, (2011) meneliti  tentang  pengaruh  campuran abu  cangkang  kerang  darah  (Anadarah Granosa)  sebagai  pengganti  sebagian jumlah semen terhadap  kuat  tekan dan resapan air pada paving blok.
5. Eliza Elistantia, (2013) meneliti tentang  pemanfaatan  purun  sebagai bahan serat dalam pembuatan beton.
6. Sarjono  W.  dan  Wahjono,  (2008) meneliti tentang pengaruh penambahan serat  ijuk  pada  kuat  tarik  campuran
semen-pasir dan kemungkinan
aplikasinya.
7. Eka  D.  dan  Karolina  R.,  (2013) meneliti  tentang  pengaruh  subtitusi tempurung  kelapa  (endocarp)  pada campuran  beton  sebagai  material  serat peredam suara.
8. Marbawi, (2015) meneliti terkait pemanfaatan  serat  dari  resam  sebagai bahan tambah dalam pembuatan beton.
9. Eduardi  P,  Gouw  T,  Rachmansyah (2015) yakni Analisa pengaruh
penggunaan serat serabut kelapa dalam presentase  tertentu  pada  beton  mutu tinggi.
10. Sri  H,  Alimin  M,  Wisman  S,  (2009) meneliti terkait pengaruh panjang serat sabut  kelapa  terhadap  kuat  tekan  dan kuat lentur beton.

## 3. LANDASAN TEORI
Beton  merupakan  fungsi  dari  bahan penyusunnya yang terdiri dari bahan semen hidrolik  ( portland  cement ),  agregat  kasar, agregat  halus,  air  dan  bahan  tambah ( admixture atau additive ).  Macam-macam dan jenis beton menurut bahan pembentuknya adalah beton normal,
bertulang,  pra-cetak,  pra-tekan,  beton ringan,  beton  tanpa  tulangan,  beton  serat, dan lainnya.Untuk mengetahui dan mempelajari  perilaku  elemen  gabungan (bahan-bahan  penyusun  beton),  diperlukan pengetahuan mengenai
karakteristik masing-masing  komponen  (Mulyono  T., 2003).
Keuntungan  dan  kerugian  pemakaian beton dalam suatu konstruksi dibandingkan dengan  bahan  konstruksi  lainnya  adalah sebagai berikut:(Mulyono, T., 2003).
1. Keuntungan:
a. Dapat  dengan  mudah  dibentuksesuai dengan kebutuhan konstruksi.
b. Mampu menerima kuat tekan.
c. Tahan terhadap temperatur yang tinggi.
d. Biaya pemeliharaan yang kecil.
2. Kerugian:
a. Kemampuan menerima kuat tarik yang rendah,  sehingga  bagian  konstruksi yang  menerima  gaya  tarik  harus diperkuat dengan baja tulangan.
b. Bentuk  yang  telah  dibuat  sulit  untuk diubah.
c. Beton menyusut bila mengalami kekeringan.
d. Konstruksi  yang  menggunakan  beton memiliki daya pantul suara yang besar. Bahan penyusun kulit kerang mengandung  senyawa  kimia  yang  bersifat pozzolan  yang  sebagian  besar  terdiri  dari kandungan  zat  kapur  (CaO),  alumina  dan juga  terdapat  kandungan  silka,  sangat
memenuhi  karakteristik  sebagai  bahan subtitusi  atau  bahkan  sebagai    bahan pengganti  total  semen  (ekosemen).    Sama halnya  dengan  semen  bahan  penyusun semen  Portland  adalah  60%  sampai  70% terdiri  atas  kapur  atau  CaO,  dan  17% sampai  25%  terdiri  dari  SiO2  (SNI-15- 2049-2004),  selain  bahan  subtitusi  dikenal bahan  tambah  beton  yakni  bahan    tambah serat  ( fiber ).  Beton  yang  diberi  bahan tambah  serat  disebut  beton  serat  ( fiber concrete ).Karena  ditambah  serat,  maka menjadi  suatu  bahan komposit,  yaitu beton dan  serat.  Serat  dapat  berupa  asbestos, glass,  plastik,  baja  atau  serat  tumbuhan- tumbuhan.
Maksud  utama  penambahan  serat kedalam beton adalah untuk ;
a. Menambah  kuat  tarik,  karena  beton merupakan  bahan  yang  kuat  tariknya rendah.
b. Menambah  daktilitas,  karena  beton merupakan bahan yang getas.
c. Menamabah  ketahanan  terhadap  retak. Kuat  tarik  beton  yang  sangat  rendah mengakibatkan  beton  mudah  retak, yang  pada  akhirnya  mudah  dimasuki air,  sehingga  mengurangi  keawetan beton.
Kelapa  adalah  salah  satu  jenis tanaman  yang  termasuk  kedalam  suku pinang pinangan ( aracaceae). Sabut kelapa merupakan  hasil  samping,  dan  merupakan bagian  yang  terbesar  dari  buah  kelapa, yakni  sekitar  35  persen  dari  bobot  buah kelapa.  Sabut  kelapa  merupakan  bahan berserat dengan ketebalan sekitar 5 cm dan merupakan bagian terluar dari buah kelapa. Sabut kelapa terdiri dari kulit ari, serat dan sekam  (dust)  namun  pemanfaatan  yang paling  optimal  adalah  bagian  seratnya. Menurut united  coconut  association  of  the philipines ( UCAP ),  dari  1  buah  kelapa dapat  diperoleh  rata-rata  0,4  kg  sabut. Sabut tersebut mengandung 30 persen serat dan  sabut  kelapa  merupakan  bahan  yang kaya  dengan  unsur  kalium.  .  Dengan penjelasan  ketersedian  dan  karakteristik serat  sabut  kelapa  maka  dapat  dilakukan penelitian  tentang  pemanfaatan  serat  sabut
kelapa  sebagai  bahan  tambah  dalam campuran adukan beton.

## 4. METODE PENELITIAN
a. Alat
Alat-alat yang digunakan pada pengujian  yang  akan digunakan antara lain Timbangan,  Kompor,  Cetakan,  Talam, Sendok,  Saringan,  Batang  Baja,  pH  meter, Mesin  Pengguncang  Saringan,  Mesin  Los Angeles,  Alat  uji Slump ,  Bak  Perendam, Piknometer,  Bak  Pengaduk,  Mesin  Uji Tekan, Alat Uji Berat Belah.
b. Bahan
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam pengujian    antara  lain;  Semen,  Agregat Halus,  Agregat  Kasar,  Air,  Serat  sabut kelapa, Abu Cangkang Kerang Lokan.

## c. Pengujian Bahan
Pengujian  bahan  meliputi  pengujian Bahan diantaranya analisa saringan agregat halus,  agregat  kasar,  dan  abu  cangkang kerang  lokan,  pengujian  berat  jenis  dan penyerapan  agregat,  berat  isi,  kadar  air, keausan agregat kasar.
d. Pengujian Air
Pengujian  khusus  air  hanya  dibatasi pemeriksaan  ph.  Karena  keterbatasan  alat yang  ada  di  laboratorium.  Pengujian  ini dimaksudkan  untuk  menentukan  pH  air dengan  menggunakan  pH  meter.  pH  yang diijinkan adalah minimal 4,5 dan maksimal 8,5.
e. Jumlah Benda Uji
Umur  beton  yang  digunakan  dalam penelitian adalah 28 hari dengan komposisi penambahan  serat  sabut  kelapa  0%,  0,5%, 1%,  dan  1,5%,  terhadap  berat  semen    dan bahan  subtitusi  dengan  persentase  0%, 2,5%,  5%,  dan  7,5%  abu  cangkang  kerang lokan  terhadap  berat  semen  yang  akan dipakai.  Dari  masing-masing  campuran beton  tersebut  dibuat  tiga  benda  uji  dan ketiga-tiganya  mewakili  untuk  pengujian kuat  tarik  belah  dan  kuat  tekan  beton  . Maka  jumlah  kebutuhan  benda  uji  ada sebanyak 60 buah.
f. Pengujian Kuat Tekan
Kuat  tekan  beton  adalah  besarnya beban  persatuan  luas  menyebabkan  benda
uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan  tertentu,  yang  dihasilkan  dengan menggunakan alat uji tekan beton (Compressive  Strength  Test) SNI  03-1974- 1990).
fc’ =
dimana ;
fc’ =  Kuat tekan beton (kg/cm 2 )
P     =  Beban maksimum (kg)
A     = Luas penampang benda uji
(cm 2 )

## g. Pengujian Kuat Tarik Belah
Kuat  tarik  belah  beton  adalah  nilai kuat  tarik  tidak  langsung  dari  benda  uji
beton  berbentuk  silinder  yang  diperoleh dari  hasil  pembebanan  benda  uji  tersebut yang  diletakkan  mendatar  sejajar  dengan permukaan  meja  penekanan  mesin  uji ditekan (SNI 03-2491-2002).
fct =
dimana ;
fct =  Kuat tarik belah (kg/cm 2 )
L =  Panjang benda uji (cm 2 )
P =  Beban benda uji (kg) D  =  Diameter atau lebar benda uji (cm 2 )

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Hasil Pengujian Agregat Halus

## Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Pengujian Agregat Halus
No Pengujian Standar Pengujian Spesifikasi Hasil Satuan Min Maks 1. Analisa saringan - Lolos saringan no. 200 - Modulus kehalusan SNI 03-1968- 1990 - 1,5
5 3,8 0,08
2,71 % - 2.
Berat jenis - Bulk - SSD
- Apparent - Penyerapan air SNI 03-1969- 1990 2,5 2,5 2,5 - - - - 3 2,502 2,528 2,569 1,051 - - - % 3. Berat isi - Lepas (silinder) - Padat (silinder) SNI 03-1973- 1990 0,4
0,4 1,9
1,9 1,34 1,51 gr/cm 3 gr/cm 3 4. Kadar air SNI 03-1971- 1990 - - 1,39 %
Dari  hasil  rekapitulasi  pengujian  agregat  halus  memenuhi  spesifikasi  yang  telah ditentukan.

## b. Hasil Pengujian Agregat Kasar

## Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Pengujian Agregat Kasar
No Pengujian Standar Pengujian Spesifikasi Hasil Satuan Min maks 1. Analisa saringan - Lolos saringan no. 200 - Modulus kehalusan SNI 03-1968-1990 - 6 1 8 0 6,5 % - 2. Berat jenis - Bulk - SSD
- Apparent - Penyerapan air SNI 03-1969-1990 2,5 2,5 2,5 - - - - 3 2,781 2,814 2,874 1,165 - - - % 3. Berat isi - Lepas (silinder) - Padat (silinder) SNI 03-1973-1990 0,4 0,4 1,9 1,9 0,79 1,41 gr/cm 3 gr/cm 3 4. Kadar air SNI 03-1971-1990 - - 1,514 % 5 Keausan agregat SNI 03-2417-1991 19,35 %
Dari hasil rekapitulasi pengujian agregat kasar memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.
c. Hasil Pengujian pH Air
Tabel 3. Pengujian pH Air No. Uraian Hasil Suhu 1 pH air Laboratorium Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung 5,216 (pH indicator) 5 (Kertas Lakmus) 28,2 ºc
maka air yang digunakan ini memenuhi syarat air untuk bahan campuran pengujian beton.

## d. Hasil Perhitungan Proporsi Campuran Beton
Tabel 4. Perhitungan Proporsi Campuran Beton No Uraian Nilai 1 Kuat tekan yang diisyaratkan 20 N/mm 2 (umur 28 hari) 2 Kuat tekan rata-rata yang ditargetkan 27 N/mm 2 5 Jenis semen Tipe I 6 Jenis agregat: Kasar Batu pecah Halus Pasir alami 7 Faktor air semen 0,54
8 Nilai Slump 60 - 180 mm 9 Ukuran agregat maksimum 20 mm 10 Kebutuhan air 205 lt/m 3 11 Jumlah semen 379,63 kg/m 3 12 Susunan butir agregat halus Daerah gradasi susunan butir 2 13 Persen agregat halus 42% 14 Berat jenis agregat campuran 2,66 15 Perkiraan berat beton 2380 kg/m 3 16 Kebutuhan berat agregat campuran 1795,37  kg/m 3 17 Kebutuhan agregat halus 754,055 kg/m 3 18 Kebutuhan agregat kasar 1041,31kg/m 3
Tabel 5. Hasil Proporsi Kebutuhan Campuran Beton Setelah Koreksi di Lapangan
Untuk Cetakkan Benda Uji.
Uraian Semen Air Agregat halus Agregat kasar Tiap m 3 379,63 kg 198,795 lt 756,626 kg 1044,944 kg Tiap 0,005 m 3 (1 silinder) 2,012 kg 1,054 lt 4,010 kg 5,538 kg Tiap 0,032 m 3 (6 silinder) 12,072 kg 6,324 lt 24,06 kg 33,228 kg
Tabel 6. Hasil Perhitungan Jumlah Subtitusi abu cangkang Dari kebutuhan semen dan Penambahan Serat dari sabut Kelapa Dari Berat Semen yang Terpakai
Campuran Beton 20 MPa Jumlah benda uji Kebutuhan Abu Cangkang Serat kg kg
Tanpa serat dan Tanpa abu (0% serat dan 0%
abu) 6 0.000 0.000 Menggunakan 0,5% serat+2,5% abu 6 0.302 0.059 Menggunakan 0,5% serat +5% abu 6 0.606 0.057 Menggunakan 0,5% serat +7,5% abu 6 0.905 0.056 Menggunakan 1% serat+2,5% abu 6 0.302 0.118 Menggunakan 1% serat +5% abu 6 0.604 0.115 Menggunakan 1% serat +7,5% abu 6 0.905 0.112 Menggunakan 1,5% serat+2,5% abu 6 0.302 0.177 Menggunakan 1,5% serat +5% abu 6 0.604 0.172 Menggunakan 1,5% serat +7,5% abu 6 0.905 0.167 JUMLAH 60 5.435 1.032

## e. Hasil Nilai Slump
Tabel 7.Hasil Nilai Slump Tanggal Proporsi Slump Rencana Slump Kondisi 31/5/2016 0% s + 0% a         (6) 6,0-18,0 6,5 Cerah 0,5% s + 2,5% a (6) 6,0-18,0 7,5 Cerah 0,5% s + 5% a      (2) 6,0-18,0 7,5 Cerah 1/6/2016 0,5% s + 5% a      (4) 6,0-18,0 6,5 Mendung 0,5% s +7,5% a    (6) 6,0-18,0 7 Mendung 1% s + 2,5% a    (4) 6,0-18,0 7 Mendung 2/6/2016 1% s + 2,5% a      (2) 6,0-18,0 8,4 Hujan 1% s + 5% a         (6) 6,0-18,0 10 Hujan 20/6/2016 1% s + 7,5% a      (6) 6,0-18,0 10,5 Teduh 20/6/2016 1,5% s + 2,5% a (6) 6,0-18,0 10,5 Teduh
21/6/2016 1,5% s + 5 % a     (6) 6,0-18 7,5 Mendung 22/6/2016 1,5% s + 7,5 % a  (6) 6,0-18 9,3 Mendung
Hasil nilai slump yang digunakan memenuhi slump rencana  yaitu 6  – 18 cm,  untuk kondisi  cuaca  dilampirkan  dikarenakan  kondisi  cuaca  juga  bisa  mempengaruhi  kondisi slump brton untuk hasil yang didapat dari hasil pengujuan  maka bisa dilanjutkan dengan pembuatan beton dikarenakan memenihi kriteria perencanaan.

## f. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Tabel 8. Hasil pengujian kuat tekan beton umur 28 hari
Campuran Kode Tanggal Umur (hari) Luas (cm 2 ) Berat (gr) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (Mpa) Kuat Tekan Rata-rata (Mpa) Pembuatan Pengujian 0%s+0%a Bn1 31/5/2016 28/6/2016 28 17671,46 12,3 355 20,089 20,062 Bn2 31/5/2016 28/6/2016 17718,61 12,1 355 20,035 Bn3 31/5/2016 28/6/2016 17718,61 12,2 405 22,857 0,5%s +2,5%a AS1 31/5/2016 28/6/2016
28
17671,46 12,3 355 20,089 22,494 AS2 31/5/2016 28/6/2016 17671,46 12,1 395 22,352 AS3 31/5/2016 28/6/2016 17671,46 12,25 400 22,635 0,5%s+5%a AS1 31/5/2016 28/6/2016 28 17671,46 12,0 410 23,205 22,635 AS2 31/5/2016 28/6/2016 17671,46 12,0 390 22,069 AS3 1/6/2016 29/6/2016 17553,85 12,2 365 20,793 0,5%s+7,5%a AS1 1/6/2016 29/6/2016
28 17671,46 12,1 295 16,694 17,835 AS2 1/6/2016 29/6/2016 17483,47 12, 300 17,159 AS3 1/6/2016 29/6/2016 17553,85 12,1 345 19,654 1%s+2,5%a AS1 1/6/2016 29/6/2016 28 17553,85 12,0 360 20,508 20,377 AS2 1/6/2016 29/6/2016 17671,46 12,3 360 20,372 AS3 1/6/2016 29/6/2016 17530,37 12,4 355 20,251 1%s+5%a AS1 2/6/2016
30/6/2016 28
17483,47 11,95 350 20,019 18,368 AS2 2/6/2016 30/6/2016 17671,46 11,95 300 16,972 AS3 2/6/2016 30/6/2016 17671,46 11,85 320 18,108 1%s+7,5%a AS1 20/6/2016 18/7/2016 28 17671,46
11,9 310 17,542 17,684 AS2 20/6/2016 18/7/2016 17671,46 12,2 250 14,147 AS3 20/6/2016 18/7/2016 17671,46 11,9 315 17,825 1,5%s+2,5%a AS1 20/6/2016 18/7/2016
28
17553,85 12,0 270 15,443 15,522 AS2 20/6/2016 18/7/2016 17671,46 12,0 270 15,279
AS3 20/6/2016 18/7/2016 17553,85 12,0 280 15,845 1,5%s+5%a AS1 21/6/2016 19/7/2017 28 17553.85 12,0 265 14,713
14,792 AS2 21/6/2016 19/7/2017 17671,46 12,1 320 16,977 AS3 21/6/2016 19/7/2017 17553,85 11,9 265 14,871 1,5%s+7,5%a AS1 22/6/2016 20/7/2017 28 17671,46 12,0 330 18,674 18,346 AS2 22/6/2016 20/7/2017 17483,47 12,0 315 18,017 AS3 22/6/2016 20/7/2017 17483,47 11,9 300 17,159
Gambar 1. Hubungan Penambahan Serat Terhadap Nilai Kuat Tekan Beton
0 5 10 15 20 25 0% s+ 0% a 0.5 % s+ 2. 5% a 0.5 % s+ 5% a 0.5 % s+ 7. 5% a
1% s+ 2.5% a
1% s+ 5% a
1% s+ 7.5% a 1.5 % s+ 2. 5% a
1.5 % s+ 5% a 1.5 % s+ 7. 5% a K U A T TEK A N (M P a) PROPORSI KUAT TEKAN UJI
Gambar 4.7 Hasil Evaluasi Pengujian Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
g. Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton

## Tabel 10. Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah BetonUmur 28 hari
Campuran Kode Tanggal Umur (hari) Luas (cm 2 ) Berat (gram) Gaya Tarik (kN) Kuat Tarik (Mpa) Kuat Tarik Rata-rata (Mpa) Pembuatan Pengujian 0% s+0% a Bn1 31/5/2016 28/6/2016
28 17,718,613 12,3 170 2,405 2,405 Bn2 31/5/2016 28/6/2016 17,671,458 12,3 155 2,193 Bn3 31/5/2016 28/6/2016 17,671,458 12,2 185 2,617 0,5% s +2,5% a AS1 31/5/2016 28/6/2016 28 17,671,458 12,1 175 2,476 2,523 AS2 31/5/2016 28/6/2016 17,671,458 12,2 185 2,617 AS3 31/5/2016 28/6/2016 17,671,458 12,2 175 2,476 0,5% s +5% a AS1 1/6/2016 29/6/2016 28 17,518,634 12,1 160 2,263 2,098 AS2 1/6/2016 29/6/2016 17,647,904 12 145 2,051 AS3 1/6/2016 29/6/2016 17,671,456 12,1 140 1,981 0,5% s +7,5% a AS1 1/6/2016 29/6/2016 28 17,671,459 12,1 130 1,839 1,957 AS2 1/6/2016 29/6/2016 17,577,341 12,4 150 2,122 AS3 1/6/2016 29/6/2016 17,413,228 12 135 1,910 1% s +2,5% a AS1 1/6/2016 29/6/2016 28 17,671,458 12,4 150 2,122 2,287 AS2 2/6/2016 30/6/2016 17,671,458 11,95 180 2,546 AS3 2/6/2016 30/6/2016 17,671,458 11,95 155 2,193
14 16 18 20 22 24 K UA T TEK AN (M PA) PROPORSI MUTU RENCANA (f'c) PENERIMAAN BETON HASIL UJI TEKAN
1% s +5% a AS1 2/6/2016 30/6/2016 28 17,671,458 12 160 2,263 2,146 AS2 2/6/2016 30/6/2016 17,671,458 11,95 155 2,193 AS3 2/6/2016 30/6/2016 17,671,458 11,96 140 1,981 1% s +7,5% a AS1 20/6/2016 18/7/2016 28 17,671,458 11,96 140 1,981 2,051 AS2 20/6/2016 18/7/2016 17,671,458 11,96 150 2,122 AS3 20/6/2016 18/7/2016 17,671,458 11,96 145 2,051 1,5% s +2,5% a AS1 20/6/2016 18/7/2016 28 17,553,845 12 140 1,981 1,981 AS2 20/6/2016 18/7/2016 17,671,458 12,2 145 2,051 AS3 20/6/2016 18/7/2016 17,553,845 12 135 1,910 1,5% s +5% a AS1 21/6/2016 19/7/2017 28 17,553,845 12,1 150 2,122 2,169 AS2 21/6/2016 19/7/2017 17,671,458 12,1 150 2,122 AS3 21/6/2016 19/7/2017 17,553,845 12 160 2,263 1,5% s +7,5% a AS1 22/6/2016 20/7/2017 28 17,671,458 12,1 150 2,122 2,004 AS2 22/6/2016 20/7/2017 17,483,466 12,1 120 1,698 AS3 22/6/2016 20/7/2017 17,671,458 12 155 2,193
Gambar 2. Hubungan Penambahan Serat dari Sabut kelapa Terhadap Nilai Kuat Tarik Belah Beton 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 0% +0 % 0.5 % + 2.5 %
0.5 % + 5%
0.5 % + 7.5 %
1% +2 .5%
1% +5 % 1% +7 .5% 1.5 % + 2.5 %
1.5 % + 5%
1.5 % + 7.5 % K UA T TA R IK B ELA H PROPORSI "KUAT TARIK BELAH"
Gambar 4.9 Hasil evaluasi Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
Umur 28 Hari
6. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan Dari hasil pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Persentase  penggunaan  abu  cangkang kerang  lokan  dan  sabut  kelapa sebagai      bahan  subtitusi  semen  dan bahan  tambah  pada  beton  yang menghasilkan  kuat  tekan    maksimum yakni  pada  persentase  0,5%  S+5%  A. Nilai kuat  tekan  yang dihasilkan  yaitu 22,635  MPa,  mengalami  peningkatan sebesar  11,367%  dibandingkan  beton normal yakni 20,062 MPa.
Persentase  penggunaan  abu  cangkang kerang lokan dan sabut kelapa sebagai bahan  subtitusi  semen  dan  bahan tambah pada beton yang menghasilkan kuat tarik belah beton maksimum pada persentase  0,5%  S+2,5%  A  sebesar 2,523 MPa dan mengalami peningkatan sebesar 4,906% dibandingkan  dengan  beton  normal yaitu 2,405 MPa.
2. Pengaruh  subtitusi  abu  cangkang kerang  lokan  dan  penambahan  serat sabut    kelapa  terhadap  kuat  tekan  dan kuat tarik belah beton yakni terjadinya peningkatan  kuat  tekan  beton    dan kuat tarik belah beton pada persentase tertentu, sehingga meningkatakan
mutu beton. Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  dan tarik  belah  didapat  bahwa  hasil pengujian    mengalami  kenaikan  dan penurunan yang tidak konsisten dikarenakan  adanya  perlambatan  laju kuat tekan beton yang disebabkan pola proporsi  campuran  yang  acak  atau subtitusional  serta  lebih  dari  satu variabel  campuran  yang  digunakan. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kualitas beton yang baik dan memenuhi syarat evaluasi beton hanya pada  batasan  proporsi campuran tertentu saja.
b. Saran
1. Untuk penelitian lebih lanjut,
penggunaan
serat bisa dengan
menggunakan  ukuran  panjang  serat yang tidak seragam atau variatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Andre,  2012, Study  Sifat  Mekanik  Paving Block  Terbuat  dari  Campuran Limbah Adukan Beton dan Serbuk Kerang, Program  Studi  Teknik Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas Indonesia, Depok .
Arrafiqie, M.F., Aziz, Y., Zultinar., 2016,
Sintetis Hidroksiapatit Dari Limbah Kulit Kerang Lokan (Geloinia Expansa) Dengan Metode Hidrothermal , Jurusan Teknik Kimia Universitas Riau, Pekanbaru.
Bifel, R.D., Maliwemu,E., Adoe, D., 2015, Pengaruh Perlakuan Alkali Serat Sabut kelapa terhadap Kekuatan Tarik Komposit Polyester , Jurusan Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana, Kupang.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2010,
Spesifikasi Umum Pekerjaan
Beton , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2004,  SNI 15-2049-2004, Semen  Portland , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,SNI 03-1968-1990, Analisis  Saringan ,
Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,SNI
03-1969-1990, Berat  Jenis  dan Penyerapan Agregat Kasar ,
Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,SNI
03-1970-1990, Berat  Jenis  dan Penyerapan Agregat Halus , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,  SNI 03-1971-1990, Kadar Air Agregat , Jakarta. Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,  SNI
03-1972-1990, Pengujian  Slump
Beton , Jakarta. Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,SNI 03-2417-1991, Pengujian Keausan  Agregat  Dengan  Mesin
Los Angles , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,  SNI 03-1973-1990, Berat  Isi  Agregat ,
Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2002,
Spesifikasi Umum Pekerjaan Beton , Jakarta. Departemen  Pekerjaan  Umum,  2000,  SNI 03-2834-2000 , Tata Cara Pembuatan  Rencana  Campuran Beton Normal, Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,  SNI 03-1974-1990, Metode  Pengujian Kuat Tekan Beton , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,  SNI 03-2491-2002, Pengujian  Kuat Tarik Belah Beton , Jakarta.
Elistantia,  E.,  2013, Pemanfaatan  Purun Sebagai  Bahan  Tambah  Dalam
Pembuatan Beton , Jurusan Teknik Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung.
Handayani, S., Mahyudin, A., & Sabardi, W., 2009, Pengaruh Panjang Serat Sabut Kelapa Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Lentur Beton, Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas,
Padang. Liemawan,  A.E.,  Tavio.,  &  Raka,  I.G.P., 2015 , Pemanfaatan Limbah Kerang  hijau  (Perna  Viridis  L.) sebagai  Bahan  Campur  Kadar Optimum  Agregat  Halus  Pada Beton Mix Design Dengan Metode  Subtitusi ,  Jurusan  Teknik Sipil  Fakultas  Teknik  Institut Teknologi  Sepuluh  November,
Surabaya.
Mulyono, Tri,. 2003, Teknologi Beton, CV. Andi Offset, Yogyakarta
Marbawi, 2015, Pemanfaatan Serat Resam Sebagai Bahan Tambah Dalam
Pembuatan Beton , Jurusan Teknik sipil Fakultas Teknik Universitas
Bangka Belitung, Bangka
Belitung.
McCromac, J.C., 2000, Desain Beton Bertulang, Jilid 1, Sumargo, Erlangga, Jakarta.
Mukhlis, Sudarmoko, Sulistyo, D.,  2013, Penelitian Panjang Optimal Genteng Beton Serat Serabut Kelapa dengan Konsentrasi 1,5%
pada panjang serat 2cm, Staf pengajar Magister Teknologi bahan Bangunan Jurusan teknik Sipil Fakultas teknik Universitas
Gajah Mada, Yogyakarta.
Nugraha, P., Antoni, 2007, Teknologi Beton, CV Andi Offset, Yogyakarta.
Nawi, Edward., 1985, Reinforced Concrete, Suryoatmono, B., PT
Eresco, Bandung.
Putra, D.E., & Karolina, R., 2013 , Pengaruh Subtitusi Tempurung Kelapa (Endocarp) Pada Campuran Beton Sebagai Material Serat Peredam Suara , Departemen Teknik Sipil
Universitas Sumatra Utara, Medan.
Prahara, E., Liong, G.T., & Rachmansyah., 2015, Analisa Pengaruh Penggunaan Serat Serabut
Kelapa Dalam Presentase
Tertentu Pada Beton Mutu Tinggi , Civil Engineering Department Faculty Od Engineering Binus
University, Jakarta Barat
Porsepwandi, W., 1998, Pengaruh pH Larutan Perendaman Terhadap Penurunan Kandungan Hg dan Mutu Kerang Hijau (Mytilus Viridis Linn) , Skripsi Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB, Bogor.
Syafpoetri,  N.A.,  Olivia,  M.,  Darmayamti, L.,  2013, Pemanfaatan  Abu  Kulit Kerang (Anadara Grandis) Untuk Pembuatan  Ekosemen ,  Jurusan Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas Riau, Pekanbaru.
Sarjono, W.P., & Wahjono, A., 2008, Pengaruh Penambahan Serat Ijuk Pada Kuat Tarik Campuran Semen-Pasirdan Kemungkinan Aplikasinya , Program Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
Supriani, F., 2013, Pengaruh Umur Beton Terhadap Kuat Tekan Beton Akibat Penambahan Abu Cangkang Kerang , Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNIB, Bengkulu.
Tjokrodimuljo, Kardiyono., 2007, Teknologi Beton, Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Umar., Yanuar, K., 2014, Pengaruh Penambahan Kadar Serabut Kelapa Pada Silinder Beton f’c
27,5 MPa , Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin.
Widodo, S., 2014, Pengembangan Material Beton khusus dan Cara Perawatannya UntukPeningkatan Kinerja Struktural Serta Percepatan Kontruksi Perkerasan
Kaku Jalan Raya , Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
UNY, Yogyakarta
Zulkarnain, 2011, Pengaruh Tingkat Kebisingan Dengan Menggunakan serat Sabut Kelapa Digunakan Sebagai Bahan Penyerap Bunyi , Jurusan Teknik
Mesin Universitas Sriwijaya, Palembang.
Zulkifly., Talanipa, R., Aswad, N.H., 2013, Pengaruh Penambahan
Serat Sabut Kelapa Terhadap Kuat Tekan Beton Pada Beton
Normal, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Haluoleo, Kendiri